PROPRIETÀ TERMOELETTRICHE DEL BISMUTO 3G9 



Coppia n° 3. 



tempera a 240" e nel miscuglio frigorifero 

 Posizione I. Posizione li. 



^=15°,8 P=:l, 332(1) ^=:15",8 P^^l, 305(2) 



t=lh\ò P.= 0,706 ;=15°,4 P,= 0,716 



|3 = 0,620 a = 0,470 |3=:0,589 ^ = 0,451. 



Come si vede, i valori di p sono notevolmente maggiori di 

 quelli avuti col bismuto puro, e quelli di ^ assai più grandi nella 

 coppia N, 3 per esempio, che fu sottoposta ad un'energica tempera, 

 il potere termoelettrico si ridusse circa alla metà dopo che venne 

 temperata; mentre per la coppia C di bismuto puro, temperata 

 a un dipresso nello stesso modo la variazione del potere termo- 

 elettrico fu solo del 3 per cento. 



10. È interessante l'osservare che nelle successive misure il 

 potere termoelettrico della coppia, che prima della tempera era 

 costante, dopo la tempera va continuamente crescendo fino a rag- 

 giungere all'incirca il valore primitivo. 



Così per esempio per la coppia N. l si ebbero successiva- 

 mente i valori di Pj che riporto qui in seguito. Fra la prima e 

 la seconda misura trascorse un intervallo di tempo di mezz'ora, 

 fra la seconda e la terza di 16 ore circa. 



Coppia n° 1 temperata. 



Posizione I. 



V determinazione ^==13°, 8 P, = 1,364 



2» y> t=lA\2 P, = l,465 



3' » ^=14", 1 P.=: 1,518 . 



Per la coppia N. 2 facendo le misure con l'intervallo di tempo 

 di mezz'ora (eccetto per la 6" la quale fu fatta 16 ore dopo la 5^) 

 si ebbe 



(1) Media di 2 determinazioni. 



(2) Media di 2 determinazioni. 



